— 368 — 



forschung über die meclianisclien Eigenschafton der Hölzer mit 

 Beriicksichtigung der Werte des wirkliciien Querschnitts zug- 

 Avidersjtandsfähiger Elemente die von Schellenberg (23, 1896) 

 ist, weichletztere Arbeit im botanischen Institut der Berliner Uni- 

 versität unter Leitung von Sc h wendener durchgeführt wurde. 

 Zu den Versuchen wurden dünne Lamellen „von etwa fingerdicken 

 Aasten" mit dem Taschenmesser in solcher Weise herauspräpa- 

 riert, dass jede Lamelle sowohl Herbst- als Frühjahrsholz enthielt. 

 Die Methode der Versuche für das Zerreissungsfestigkeitsfeststellen 

 Avar „dieselbe, wie sie von Seh wendener zuerst angewandt 

 wurde" (S. 240). Die AA^erte von F,^, wurden in folgender Weise 

 festgestellt: es wurde ein dünner Querschnitt aus der Strecke .,in 

 möglichster Nähe" von der Zerreissungsstelle bereitet und bei 100- 

 facher Vcrgrösserung untersucht, wobei mittelst einer Kamera die 

 Umrisse vom Frühjahrs-, Sommers- und Herbst-Holz gezeichnet wur- 

 den; darauf zeichnete man bei 500-facher Vergrösserung einzelne 

 Partien jeder von diesen 3 Sorten des Holzes, um das gegenseitige 

 Verhältnis von den Querschnittsflächengrössen der Zellwände und 

 der ganzen Zellquerschnitte zu ermitteln; schliesslich benutzte der 

 Autor die Methode „des Ausschneidons und Wagens von Wand 

 und Lumen "-Zeichnungen (S. 241). Dabei wurden bei den Coni- 

 feren die Markstrahlen, bei den Dikotylen ausserdem Gefässe und 

 Holzparenchym nicht in die Rechnung hineingezogen. Es wurde in 

 der beschriebenen Weise je 3 Lamellen von 11 Holzarten unter- 

 sucht; dabei zeigten zwischen 4 Arten von Coniferen Ahies pecti- 

 nata die grösste (29,4), Firnis sihestris — die geringste (10,3 Kilo 

 pro qmm.) Festigkeit; die zu diesen nahe stehenden Grenzwerte wur- 

 den auch für 7 Arten von Dikotylen-Hölzern festgestellt, nämlich — 

 33,6 (Quercus pçduncuïata) und 10,274 (Tilia parvifolia) kg/qmm. 

 Für die im ausgetrockneten Zustande untersuchten Lamellen 

 derselben Holzarten Avurden die um 6 bis 34^0 grössere Werte von 

 '^max festgestellt, von 35,64 (Qnercusj bis 13,755 (Pinus) kg/qmm. 

 (SS. 242-243). 



„Da unsere Hölzer alle annähernd gleich stark verholzte Mem- 

 branen haben, so zeigen diese Zahlen, dass die Festigkeit einer 

 Membran unabhängig von ihrer Verholzung ist" (S. 243). 



Für i,„^_j.= Werte ergaben Schellenber g's Versuche Zahlen, 



